natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The tests are performed on the test pieces as soon as the pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored. 
Prøvingene skal utføres på prøvelegemene så snart de er tatt ut av kammeret de har vært lagret i.
The provisions of this Annex are considered to be met if the glazing submitted for component type-approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of Annex III F, III H or III I. 
Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning av deler, har samme egenskaper som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene i vedlegg III F, III H or III I.
Six flat test pieces measuring 1100 × 500 mm (+ 25/– 0 mm) are subjected to testing. 
Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 25/– 0 mm) prøves.
This is increased to 4 m + 25/– 0 mm for glass panes used as tractor windscreens. 
Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til frontruter i traktorer.
This test is deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are met: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:
tears in the interlayer are allowed, but the manikin’s head must not pass through; 
det tillates rifter i mellomlaget, men hodet på vekten skal ikke gå gjennom prøvelegemet,
no large fragments of glass become detached from the interlayer. 
ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.
A set of test pieces subjected to component type-approval testing is considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er framstilt for typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
MECHANICAL STRENGTH TEST — 227-g-BALL TEST 
MEKANISK MOTSTANDSEVNE — PRØVING MED KULE PÅ 227 G
Four flat square test pieces of side 300 mm (+ 10/– 0 mm) must be subjected to tests. 
Fire flate kvadratiske prøvelegemer på 300 mm x 300 mm (+ 10/– 0 mm) skal prøves.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) is as indicated in the following table as a function of nominal thickness: 
Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er en funksjon av den nominelle tykkelsen, som angitt i tabellen nedenfor:
Nominal thickness 
Nominell tykkelse
+25 mm/–0 mm 
+25 mm/–0 mm
5,5 mm ≤ e ≤ 6,5 mm 
5,5 mm ≤ e ≤ 6,5 mm
6,5 mm ≤ e 
6,5 mm ≤ e
The test is considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:
the test piece does not break into several fragments, 
prøvelegemet knuses ikke i mange biter,
the total weight of the few fragments which may be produced on the side opposite to the point of impact does not exceed 15 g. 
totalvekten av de få fragmentene som har løsnet fra den motsatte siden av der kulen traff, ikke overstiger 15 g.
A set of test pieces subjected to component type-approval testing is considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if one of the following conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er framstilt for typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med hensyn til mekanisk motstandsevne dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
all the tests have given a satisfactory result, or 
alle prøvinger har gitt tilfredsstillende resultater, eller
not more than two tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests must be carried out on a new set of test pieces and give satisfactory results. 
etter at to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett med prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
The safety-glass pane is considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 %. 
Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in point 9.1 of Annex III C apply to glass panes other than windscreens, or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision. 
Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i vedlegg III C nr. 9.1, gjelder for andre glassruter enn frontruter, eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.
ANNEX III H 
VEDLEGG III H
Treated laminated-glass windscreens 
Frontruter av forsterket laminert glass
Treated laminated-glass windscreens are deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
Treated laminated-glass windscreens are deemed to belong to one group for the purposes of the fragmentation, mechanical properties and resistance to the environment tests; 
Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av fragmentering, mekanisk motstandsevne og miljømessige egenskaper,
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm, ( n being the number of layers of glass in the windscreen) above and below the nominal value being allowed; 
den nominelle tykkelsen «e» til en frontrute, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall lag med glass i frontruten) over og under nominell verdi,
any special treatment which one or more layers of glass may have undergone; 
eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett eller flere av glasslagene,
In the case of treated laminated-glass windscreens, tests other than the headform test on a complete windscreen and tests of optical qualities are conducted on samples and/or flat test pieces which are specially made for the purpose. 
Når det gjelder frontruter av forsterket laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt på en hel frontrute og prøving av optiske egenskaper på prøver og/eller flate prøvelegemer som er laget spesielt for dette formålet.
However, the test pieces must in all respects be rigorously representative of the production windscreens for which component type-approval is sought. 
Prøvelegemene skal imidlertid samsvare helt med de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.
Before each test, the test pieces or samples must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C. 
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
The tests must take place as soon as possible after the test pieces or samples have been taken out of the receptacle in which they were stored. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene eller prøvene er tatt ut av kammeret de har vært lagret i.
TESTS PRESCRIBED 
PÅKREVDE PRØVINGER
Treated laminated-glass windscreens are to be subjected to: 
Følgende prøvinger skal utføres på frontruter av forsterket laminert glass:
the tests prescribed in Annex III F for ordinary laminated-glass windscreens, 
prøvingene foreskrevet for frontruter av vanlig laminert glass i vedlegg III F ,
the fragmentation test described in point 4 below. 
fragmenteringsprøvingen beskrevet i nr. 4 nedenfor.
Number of test pieces or samples 
Antall prøvelegemer eller prøver
One test piece measuring 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm) or one sample for each point of impact is subjected to testing. 
Ett prøvelegeme som måler 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm), eller én prøve for hvert slagpunkt skal prøves.
Impact point or points 
Slagpunkt(er)
The glass pane is struck on each of the outer treated sheets in the centre of the test piece or sample. 
Kulen skal treffe glassruten på hvert av de ytre forsterkede lagene i midten av prøvelegemet eller prøven.
For each point of impact the fragmentation test is considered to have given a satisfactory result if the total surface of fragments having a surface area of more than 2 cm 2 comprised in a rectangle as defined in point 2.3.2 of Annex III D represents not less than 15 % of the surface of that rectangle. 
For hvert slagpunkt anses fragmenteringsprøvingen å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom den totale flaten til fragmenter på mer enn 2 cm 2 som ligger innenfor et rektangel som definert i nr. 2.3.2 i vedlegg III D, ikke utgjør mer enn 15 % av flaten til rektangelet.
In the case of a sample: 
Når det gjelder en prøve:
the centre of the rectangle is situated within a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the reference point as defined in point 1.2 of Annex I to Directive 2008/2/EC. 
Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av referansepunktet, som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF.
The height of the rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high or whose angle of installation is less than 15° from the vertical; the percentage of visibility must be equal to 10 % at least of the area of the corresponding rectangle. 
Rektangelets høyde kan reduseres til 15 cm dersom frontrutene er lavere enn 44 cm, eller dersom monteringsvinkelen er mindre enn 15° fra vertikalen; siktprosenten skal være minst 10 % av flaten til det tilsvarende rektangelet.
In the case of a test piece, the centre of the rectangle must be situated on the greater axis of the test piece at 450 mm from one of its edges. 
Når det gjelder prøvelegemer, skal rektangelets midtpunkt ligge på den største aksen til prøvelegemet og 450 mm fra en av kantene.
The test piece(s) or sample(s) submitted for component type-approval are considered satisfactory from the point of view of fragmentation if either of the following conditions is met: 
Den eller de prøvelegemene eller prøvene som er innlevert for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til fragmentering dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
the test gives a satisfactory result for each point of impact, or 
prøvingen gir et tilfredsstillende resultat for hvert slagpunkt, eller
the test having been repeated on a new set of four test pieces for each point of impact for which it had originally given an unsatisfactory result, the four new tests performed at the same impact points must all give a satisfactory result. 
etter at prøvingen er gjentatt på et nytt sett med fire prøvelegemer, og på hvert slagpunkt der prøvingen opprinnelig gav utilfredsstillende resultater, gir alle de fire nye prøvingene utført på de samme slagpunktene, tilfredsstillende resultater.
ANNEX III I 
VEDLEGG III I
Safety-glass panes faced with plastic material on the inside 
Ruter av sikkerhetsglass som er plastbelagt på innsiden
Safety glazing materials, as defined in Annexes III D to III H, if coated on the inner face with a layer of plastic material, must conform not only to the requirements of the appropriate Annexes but also to the following requirements. 
Dersom sikkerhetsglass, som definert i vedlegg III D-III H, på innsiden er belagt med et lag plastmateriale, skal de i tillegg til å oppfylle kravene i de enkelte vedleggene, også oppfylle kravene angitt nedenfor
TEST OF RESISTANCE TO ABRASION 
SLITASJEPRØVING
The plastic coating is to be subjected to a test for 100 cycles in accordance with the requirements specified in point 4 of Annex III C. 
Plastbelegget skal prøves i 100 omganger i samsvar med kravene angitt i vedlegg III C nr. 4.
The plastic coating is considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 4 %. 
Plastbelegget anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 4 %.
In the case of plastic-coated toughened safety glazing material a resistance-to-humidity test is to be performed. 
Prøving av bestandighet mot fuktighet skal utføres dersom det dreier seg om herdet sikkerhetsglass med plastbelegg.
TEST OF RESISTANCE TO TEMPERATURE CHANGES 
PRØVING AV BESTANDIGHET MOT TEMPERATURSVINGNINGER
TEST OF RESISTANCE TO CHEMICALS 
PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE STOFFER
ANNEX III J 
VEDLEGG III J
Glass-plastic windscreens 
Frontruter av pleksi­glass
Glass-plastic windscreens are considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
Glass-plastic windscreens are deemed to belong to a group for the purposes of tests of mechanical strength, resistance to the environment, resistance to temperature changes and resistance to chemical agents; 
Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre en gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk motstandsevne, miljømessige egenskaper, bestandighet mot temperatursvingninger og bestandighet mot kjemiske stoffer,
the number of plastic layers; 
antall lag med plast,
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of ±0,2 mm being allowed; 
den nominelle tykkelsen «e» til frontruten med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2 mm,
the nominal thickness of the layer of glass; 
den nominelle tykkelsen på glasslaget,
the nominal thickness of the layer(s) of plastic acting as interlayer(s); 
den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,
the nature and type of the layer(s) of plastic acting as interlayer(s) (e. g. PVB or other material) and of the plastic layer situated on the inner face; 
arten og typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre plastmaterialer), og plastlaget på innsiden,
any special treatment the glass pane may have undergone. 
eventuell spesialbehandling som er utført på glassruten.
the nature of the material (plate glass, float glass, sheet glass), 
materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),
the colouring (total or partial) of any layer(s) of plastic (colourless or tinted), 
farging (helt eller delvis) av plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),
In the case of glass-plastic windscreens, tests other than headform tests (3.2) and tests of optical qualities are conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose. 
Når det gjelder frontruter av pleksiglass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt (3.2) og prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra frontruter, eller som er laget spesielt for dette formålet.
Before each test, the test pieces must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C. 
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
Four samples from the series having the smallest developed area and four samples from the series having the largest developed area, selected in accordance with the provisions of Annex III M, are tested. 
Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
This test is considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:
the layer of glass breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it; 
glasslaget blir knust slik at det kommer fram flere sirkulære brudd sentrert omtrent ved slagpunktet, og bruddene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,
the layer of glass remains adhering to the plastic material interlayer. 
glasslaget henger fortsatt sammen med mellomlaget av plastmateriale.
One or more partial separations from the interlayer not more than 4 mm in breadth may be allowed on either side of the crack outside a circle 60 mm in diameter centred on the point of impact; 
Utenfor en sirkel på 60 mm i diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delvise atskillelser fra mellomlaget i en bredde på under 4 mm.
a tear in the interlayer of a length up to 35 mm is allowed on the impact side. 
det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm på slagsiden.
A set of test pieces submitted for component type-approval is considered satisfactory with respect to the headform test if one of the following two conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er innlevert for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
the layer of glass yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact; 
glasslaget gir etter og knuses slik at det kommer fram flere sirkulære brudd omtrent rundt slagpunktet,
no large fragment of glass becomes detached from the interlayer. 
ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.
A set of test pieces submitted for component type-approval is considered satisfactory with respect to the headform test if one of the following conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er innlevert for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
Indices of difficulty, test method and interpretation of results 
Problemindekser, prøvingsmetode og tolking av resultatene
The requirements of point 5.1 of Annex III F apply. 
Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III F får anvendelse.
However, the third requirement set out in point 4.3.4.1 of Annex III F is not relevant. 
Det tredje kravet fastsatt i nr. 4.3.4.1 i vedlegg III F er ikke relevant.
Test of resistance to abrasion on the outer face 
Prøving av motstandsevne mot slitasje på utsiden
Test of resistance to abrasion on the inner face 
Prøving av motstandsevne mot slitasje på innsiden
The requirements of point 2.1 of Annex III I apply. 
Kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I får anvendelse.
Test of resistance to temperature changes 
Prøving av bestandighet mot temperatursvingninger
The requirements concerning optical qualities set out in point 9 of Annex III C apply to each type of windscreen. 
Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.
ANNEX III K 
VEDLEGG III K
Glass-plastic panes other than windscreens( ) 
Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter( )
This type of glass-plastic pane can also be used for windscreens for tractors. 
Denne typen rute av pleksiglass kan også brukes til frontruter på traktorer.
Glass-plastic panes other than windscreens are considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
the thickness category applicable to the nominal thickness ‘e’, a manufacturing tolerance of ±0,2 mm being allowed: 
tykkelseskategorien som gjelder for den nominelle tykkelsen «e», med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2:
3,5 mm < e ≤ 4,5 mm 
3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
the nominal thickness of the layer(s) of plastic material acting as interlayer(s); 
den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,
the nominal thickness of the glass pane; 
den nominelle tykkelsen på glassruten,
the type of the layer(s) of plastic material acting as interlayer(s) (e.g. PVB or other material) and of the plastic layer on the inner face; 
typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre plastmaterialer), og plastlaget på innsiden,
any special treatment which the layer of glass may have undergone. 
eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på glasslaget.
In the case of glass-plastic panes other than windscreens the tests are conducted on flat test pieces which are either cut from normal glass panes or are specially made. 
Når det gjelder ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra vanlige glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet.
In either case the test pieces must in all respects be rigorously representative of the production glass panes for which component type-approval is sought. 
I begge tilfellene skal prøvelegemene samsvare helt med de produserte glassrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.
Before each test, the test pieces of glass-plastic panes must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C. 
Før hver prøving skal prøvelegemene av pleksiglass lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
The provisions of this Annex are considered to be met if the glass pane submitted for component type-approval has the same composition as that of a windscreen already approved under the provisions of Annex III J. 
Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning av deler, har samme egenskaper som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene i vedlegg III J.
(This height is increased to 4 m + 25/– 0 mm for glass panes used as tractor windscreens.) 
(Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til frontruter i traktorer.)
the layer of glass breaks, displaying numerous cracks; 
glasslaget knuses slik at flere brudd blir synlige,
tears in the interlayer are allowed, provided that the manikin’s head does not pass through the test piece; 
det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på vekten ikke går gjennom prøvelegemet,
The provisions of point 4 of Annex III G apply, with the exception of the table in point 4.3.2, which is replaced by: 
Kravene i nr. 4 i vedlegg III G får anvendelse, med unntak av tabellen i nr. 4.3.2, som erstattes av:
+ 25/– 0 mm 
+ 25/– 0 mm
e > 4,5 mm 
e > 4,5 mm
However, the requirement in the third indent of point 4.4.1 of Annex III G is not relevant. 
Kravet i tredje strekpunkt i nr. 4.4.1 i vedlegg III G er ikke relevant.
The requirements of point 5.1 of Annex III G apply. 
Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III G får anvendelse.
The requirements concerning the regular light transmittance set out in point 9.1 of Annex III C apply to glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision. 
Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i vedlegg III C nr. 9.1, gjelder for glassruter eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.
TEST RESISTANCE TO CHEMICALS 
PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE STOFFER
ANNEX III L 
VEDLEGG III L
Double-glazed units 
Enheter av dobbelt glass
Double-glazed units are considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Enheter av dobbelt glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
the composition of the double-glazed unit (symmetrical, asymmetrical); 
sammensetningen av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk),
the type of each component glass pane as defined in point 1 of Annex III E, III G or III K; 
typen til hver av glassrutene i sammensetningen som definert i nr. 1 i vedlegg III E, III G eller III K,
the nominal width of the gap between the two glass panes; 
den nominelle bredden på mellomrommet mellom de to glassrutene,
the type of sealing (organic, or glass to glass/glass to metal). 
forseglingstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall).
The secondary characteristics are: 
Sekundæregenskaper: